2 
0. Mügge, Zur Kenntnis etc. 
gefunden wurde und auch die Auslöschungsscliiefe bis auf O“ sinkt, 
bin ich nicht sicher, ob die Abweicliungen von rhombischer Sym- 
metrie vielleicht auf Überlagerung hypoparalleler Individuen beruhen 
können ; sie zeigen sich allerdings gerade nur bei den dünnsten 
Blättchen, wo inan die größte Homogenität erwarten sollte. (Die 
-Ätztiguren entsprechen nach Köchlin rhombischer Holoedrie'.) 
ln Natronsalpeter eingebettete Kristalle (wie vorher von Ilfeld) 
erfuhren bei Drucken ^ oberhalb 43üü kg/cni" Translation längs 
(OIÜ), und zwar // c, die sich auf den Endflächen durch feine 
Streifen senkrecht zu der ziemlich groben Kombinationsstreifung 
nach Flächen (hol) bemerklich macht, während auf den Flächen 
der Zone c keine Streifung, wohl aber Fältelung zu beobachten 
war. Es ist also T = (010), t = [001], Die Fältelung wurde 
besonders stark, als in den Preßzylinder in die Nähe des Kristalls 
ein keilförmiges Stahlstückchen gebracht wurde, um stärkere Druck- 
unterschiede und Bewegungen hervorzurufen (der Stahlkeil war 
nachher auch stark deformiert). Derartig behandelte Kristalle 
zeigen auf (010) und den Säulenflächen Fältelungen und Knickungen 
ähnlich wie Cyanit oder gar wie Antimonglanz, auch die Endfläche 
ist zuweilen wellenförmig oder so ungleich verschoben, daß sie 
unter 45** zu c zu neigen scheint. Die Säulenflächen sind öfter 
stark windschief geworden durch Drillung anscheinend um c, wie 
es auch bei anderen Kristallen beobachtet ist, bei denen in der 
Zone von t mehrere Spaltflächen liegen. 
Die Ritzbarkeit (mit Stahlnädelchen) ist nur eine geringe. 
Auf den natürlichen Flächen (hko) dringt weder die parallel noch 
die senkrecht c geführte Nadel ein; auf der Spaltfläche (010) er- 
hält man // c einen Ritz mit Pulver, _L c hinterläßt die Nadel keine 
Spur; auf (001) // b keine Spur, // ä sehr flache Rillen, ohne Pulver^. 
* Manche Kristalle zeigen auf den Kristallflächen einen damast- 
ähnlichen Schimmer, und zwar in zwei zur Achse c anscheinend sym- 
metrischen Orientierungen. Daß er mit den beschriebenen Abweichungen 
von rhombischer Symmetrie Zusammenhänge, ist bei der Größe dieser 
Felder im Verhältnis zu den optischen kaum anzunehmen, auch tritt er 
nur stellenweise auf. 
^ Die Angaben über den Druck im N. Jahrb. f. Min. etc. 1920 bedürfen 
alle einer Berichtigung: sie müssen alle mit 0,64 multipliziert werden! 
’ Durch den Druck mit einem Stahlnädelchen kann man auf einer 
Tafelwage einem Gewicht von 0,5 kg bequem, von 1 kg eben noch die 
Wage halten; bei 1,5 kg krümmt sich die Nadelspitze, während sich ihre 
Spitze in den beiden andern Fällen auf eine Fläche von noch nicht 0,1 mm 
verbreitert; das entspricht einem Druck > 5000 bzw. > 10000 kg/cm*. 
